## PENENTUAN SIFAT MEKANIS DAN FISIS BATU BATA DENGAN PENAMBAHAN ARANG TEMPURUNG KELAPA ASAL ALOR

## Ernawati Kawa, Minsyahril Bukit, Albert Zicko Johannes
Fisika, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Penfui, Kupang, Indonesia E-mail: m_bukit@staf.undana.ac.id

## Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang penentuan sifat mekanis dan fisis batu bata dengan penambahan tempurung  kelapa  asal  alor.  Penenlitian  ini  bertujuan  mengetahui  kualitas  batu  bata  yang memenuhi  standar  kelayakan  sebagai  bahan  konstruksi  dengan  penambahan  arang  tempurung kelapa aal alor dengan presentasi 0%, 5%, 10%, 15% terhadap tanah liat (lempung). Batu bata dicetak  dengan  prosedur  pemadatan,  pengringn  dan  pembakaran.  Setelah  prosedur  pencetakkan selesai kemudian di lanjutkan dengan pengujian sefat mekanis dan sifat fisis, yaitu uji kuat tekan (compression  strength),  densitas  (density),  porositas  (porosity)  hasil    kuat  tekan  batu  bata didapatkan  berdasarkan  pengujian:  a)  uji  kuat  tekan,  batu  bata  tanpa  penambahan  (0%)  : 4,94 / meemenuhi standar kuat tekan kelas 50 (SNI 15-2094-2000), b) uji porositas, batu bata 0% dan 5% : 3,82% dan 17,93% memenuhi standar porositas dengan batas maksimum 20% (SNI 15-2094-2000) dan uji densitas, batu bata tidak ada yang memenuhi standar (SII 0021-1978)
Kata kunci : sifat mekanis, sifat fisis, tempurung kelapa, densitas, porositas, kuat tekan

## Abstract
A research had been conducted to determine physical and mechanical properties of the bricks with the addition coconut shell charcoal from alor. This research aims at the quality of the bricks to meet the standars of eligibility as a contruction material. The addition of coconut shell charcoal is variate with the presentage 0%, 5%, 10%, 15% to the clay mass. The brick being printed with procedure compaction,  drying,  and  baking.  After  the  printing  procedure  is  done  then  next  is  testing  the mechanical and physical properties, that is compression strength test, density test, and porosity test. The brick quality result is obtained based on the test: a) compression strength test, the brick without addition (0%) : 4,94 / (SNI 15-2094-2000) is comply with the standard compression strength the class 50 , b) porosity test, the brick 0% and 5% (3,82% and 17,93%) meet the standard with the maximum  limit  20%  (  SNI  15-2094-2000)    ,  and  c)  density  test,  every  bricks  does  not  meet  the standard (SII 0021- 1978).
Keywords : mechanical properties, physical properties, coconut shell, density, porosity, compression strength.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  perumahan  dapat terpenuhi dengan menyediakan bahan bangunan  yang  memenuhi  persyaratan  teknis, mudah  didapat  dan  harganya  murah  sehingga dijangkau  masyarakat luas terutama bagi yang berpenghasilan  menengah  ke  bawah.  Bahan bangunan  yaitu  semua  bahan  olahan  yang mempunyai  bentuk  beraturan  dan  ukuran tertentu  yang  digunakan  sebagai  bahan  untuk membuat elemen bangunan. Elemen bangunan merupakan suatu bagian fungsional dari bahan bangunan  dan  atau  komponen  bangunan  yang merupakan bagian dari suatu bangunan, seperti lantai, atap maupun dinding [ 1].
Batu  bata  merupakan  salah  satu komponen  penting  pada  suatu  bangunan.  Batu
bata  biasa  digunakan  sebagai  bahan  utama dalam pembuatan dinding  rumah atau  gedung. Batu bata sering dipilih sebagai bahan alternatif utama  penyusun  bangunan  karena  tahan terhadap  pengaruh  cuaca  dan  tahan  terhadap api.
Batu  bata  adalah  batu  buatan  yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa bahan campuran, dikeringkan melalui dijemur beberapa hari kemudian dibakar pada temperatur  tinggi  hingga  mengeras  dan  tidak hancur jika direndam dalam air. Bahan mentah batu bata dapat menggunakan bahan campuran dan tanpa bahan campuran tergantung keadaan tanah  liat  yang  dipakai.  Bahan  campuran  yang biasa  digunakan  seperti  pasir,  sekam  padi,  dan serbuk gergaji [2].
Tempurung  kelapa  kebanyakan  hanya dianggap  sebagai  limbah  industri  pengolahan kelapa, ketersediaannya yang melimpah dianggap masalah lingkungan, namun renewable, dan murah. Padahal arang tempurung  kelapa  ini  masih  dapat  diolah  lagi menjadi  produk  yang  mempunyai  nilai ekonomis tinggi [3].
Limbah tempurung kelapa yang ada di masyarakat  sering  hanya  digunakan  sebagai bahan bakar atau kayu bakar.
Beberapa  industri meubel kecil  ada yang  sudah  dimanfaatkan  sebagai  alat  peraga edukatif.  Manfaat  lain  yang  diambil  dari tempurung kelapa ini adalah untuk bahan baku pembuatan arang
aktif [4].
Abu tempurung kelapa dapat dimanfaatkan se bagai  bahan  baku  pada  industri  bangunan, terutama  kandungan silica (SiO 2 )  yang
digunakan untuk
pembuatan semen
portland , bahan isolasi, huskboard dan campur an  pada  batu  bata    (Badan    Penelitian    dan Pengembangan Pertanian, 1994 dalam Budiraharjo  dkk,  2014).  Untuk  membuktikan manfaat arang tempurung kelapa yang dicampur  dalam  proses  pembuatan  batu  bata maka  dibutuhkan  data  penelitian  batu  bata dengan  penambahan  arang  tempurung  kelapa untuk  terciptanya  kualitas  batu  bata  yang memadai  dan  memenuhi  standar  kelayakan sebagai bahan konstruksi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efek penambahan arang tempurung kelapa pada batu bata dengan melihat perubahan sifat mekaniknya  yaitu  kuat  tekan  ( compression strength ),  densitas  ( density ),  dan  porositas ( porosity ). Material bahan pembuatan batu bata yang digunakan akan diambil dari Desa Tanah Putih  Kabupaten  Kupang.  Tempurung  kelapa yang  digunakan  sebagai  bahan  tambahan diambil  dari  Alor,  karena  banyak  terdapat  di Alor dan merupakan salah satu mata
pencaharian masyarakat Alor.
Masyarakat Alor memanfaatkan isi dari buah  kelapa  untuk  dijadikan  kopra  dan  untuk memasak  minyak  kelapa  untuk  dijual,  setelah diambil  isi  dari  buah  kelapa  tersebut, kebanyakan  tempurung  atau  cangkang  dari kelapa  tersebut  dibuang  begitu  saja,  ada  juga yang digunakan sebagai kayu bakar. Jadi untuk memanfaatkan  limbah  tempurung  kelapa  sisa hasil  produksi  oleh  masyarakat  tersebut agar dapat  bermanfaat  bagi  kelangsungan  hidup manusia  maka  penulis  mencoba  melakukan penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kualitas batu bata asal Desa Tanah Putih dengan penambahan arang tempurung kelapa asal Alor berdasarkan kuat tekan (compression strength), densitas  (density),  dan  porositas  (porosity) menurut standar yang ditetapkan.
Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai  dengan  bulan  Agustus  2017,  alat  dan bahan  yang  digunakan  alat  uji  tekan  mekanik, Timbangan,  Ember,  Alu  dan  Lesung  untuk penumbukan  arang  menjadi  halus,  alat  tulis (Pulpen  dan  Buku),  Penggaris  dan  Alat Pencetak  (Mal)  batu  bata,  Bahan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tanah liat,  arang  tempurung  kelapa,  air  dan  sampel batu bata yang telah jadi.

## METODE PENELITIAN Penyiapan Sampel
Penyiapan  sampel  dilakukan  di  Desa Tanah  Putih  Kabupaten  Kupang  dengan menggunakan variasi campuran abu tempurung kelapa  yaitu  dengan  persentasi  berat  0%,  5%, 10% dan 15%. Untuk persentasi pertama (0%) tanpa menggunakan campuran arang tempurung  kelapa  (tanah  liat  100%),  untuk persentasi  kedua  (5%)  terdiri  dari  campuran tanah liat 95% dan arang tempurung kelapa 5%, persentasi  ketiga  (10%)  terdiri  dari  campuran 90%  tanah  liat  dan  arang  tempurung  kelapa 10%,  persentasi  keempat  (15%)  terdiri  dari campuran tanah liat 85% dan arang tempurung kelapa  15%.  Proses  pembuatan  batu  bata  ini dimulai  dengan  proses  penggalian  bahan mentah,  pengolahan  bahan,  pembentukan, pengeringan,  pembakaran,  pendinginan  dan pemilihan (seleksi).

## Analisis sampel
Analisis  sampel  dengan  uji  tekan mekanik  dilakukan  dengan  menggunakan  uji
Pemanfaatan batu bata dalam
konstruksi baik non-struktural ataupun struktural  perlu  adanya  peningkatan  produk yang  dihasilkan,  baik  cara  meningkatkan kualitas  bahan  material  batu  bata  sendiri (material  dasar  lempung  atau  tanah  liat  yang digunakan)  maupun  penambahan  bahan  lain. Salah  satu  caranya  mencampur  material  dasar batu  bata  menggunakan  arang  tempurung kelapa  yang  merupakan  limbah  industri  sisa pengolahan industri kelapa
dengan cara dicangkul setelah itu dihancurkan dengan diinjak-injak menggunakan  kaki,  sampai  tanah  liatnya benar-benar hancur.
b. Tempurung kelapa dibakar, setelah
dibakar  akan  menjadi  arang  kemudian ditumbuk    sampai  menjadi  arang  yang halus.
c. Air  disiapkan  untuk  melunakkan      tanah liat pada saat pengolahan pembuatan batu bata.

## Pencetakan/Pembentukan Sampel
Cetakan  batu  bata  yang  terbuat  dari kayu  berbentuk  balok  ini  terlebih  dahulu direndam  dalam  air  supaya  bata  yang  dicetak tidak lengket pada saat dikeluarkan dari cetakan untuk  dikeringkan.  Cetakan  batu  bata  yang dipakai berukuran 220 mm x 105 mm x 50 mm. Bahan campuran sampel batu bata dicetak dan dilakukan penahanan secara perlahan-lahan hingga memenuhi  segala  sudut  cetakan  dan  benar- benar  padat  kemudian  batu  bata  dilepaskan secara  pelan-pelan  dari  cetakan.  Hasil  cetakan diberi tanda sesuai variasi campurannya.

## Pengeringan
Proses  pengeringan  dilakukan  dengan cara  didiamkan  dan  dijemur  dibawah  sinar matahari, selama kurang lebih 2-3 hari.

## Pembakaran
Sebelum  dilakukan  pembakaran,  lebih dahulu diukur panjang, lebar dan tebal sampel dengan menggunakan penggaris/mistar. Setelah  itu  dilakukan  pembakaran  secara manual yaitu proses pembakaran batu bata dila kukan di dalam tungku pembakaran dengan m enggunakan  bahan  bakar  kayu  selama  12  jam dengan  tiada  henti-hentinya  karena  hal  ini sangat  mempengaruhi  kualitas  kekuatan  batu bata  jika  pembakaran  tidak  dilakukan  dengan baik.

## Proses Pengujian Sampel Dan Analisis Data Pengujian Densitas
Pengujian  densitas  dapat  dilakukan dengan  cara,  sampel  yang  sudah  dibakar, kemudian  ditimbang  massa  keringnya  dan dihitung volume batu bata.

## Pengujian Porositas
Proses  pengujian  porositas  dilakukan dengan  cara  sampel  yang  telah  dibakar  lalu ditimbang massa keringnya (mk) dan direndam selama  3  hari  dan  ditimbang  massa  basahnya (mb).

## Pengujian Kuat Tekan
Pada proses pengujian kuat tekan batu bata,  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  kuat tekan  hancur  dari  benda  uji.  Kuat  tekan  batu bata mengacu pada standar pengujian. Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  setelah  batu bata  tersebut  sesudah  dibakar  kemudian didinginkan,  masing-masing  sampel  yang  siap di  uji  diukur  luas  penampang  kemudian  di  uji menggunakan alat uji kuat tekan (compression strength). Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali untuk  setiap  variasi  campuran,  dengan  cara memasukkan  sampel  uji  diantara  dua  keping plat  untuk  di  tekan  sampai  sampel  sudah menunjukkan keadaan retak.

## Prosedur Penelitian
Proses pembuatan batu bata dilakukan dengan  penggalian,  pengadaan  dan  seleksi bahan  yaitu  tanah  liat  dan  arang  tempurung kelapa,  kemudian  rancangan  variasi  arang tempurung  yang  ditambahkan  antara  lain  0%, 5%,  10%,  15%.  Langkah  berikutnya  yaitu tanah  liat  dicetak  menggunakan  alat  pencetak (mal)  yang  telah  ditentukan  ukurannya, kemudian  dikeringkan  dengan  cara  dijemur selama 2 hari. Setelah itu sampel hasil cetakan batu bata dilakukan proses pembakaran di Desa Tanah  Putuh  Kabupaten  Kupang  selama  12 jam.  Langkah  berikutnya  dilakukan  analisis sampel  batu  yang  berupa  uji  tekan  mekanik menggunakan  alat  uji  mekanik  kuat  tekan (compression strength) di Laboratorium Jurusan  Teknik  Sipil  FST  Undana,  termasuk untuk  uji  densitas (density) dan  uji  porositas (porosity) batu  bata  yang  dilakukan  di Laboratorium Fisika FST Undana.
mekanik  kuat  tekan  ( compression  strength )  di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Universitas Nusa  Cendana  dan  uji  densitas  ( density )  dan porositas  ( porosity )  batu  bata  dilakukan  di Laboratorium  Fisika  FST  Universitas  Nusa Cendana.

## Prosedur Pembuatan Sampel Batu bata
a. Tanah  liat  sebagai  bahan  dasar  diambil

## HASIL PENELITIAN
Pembuatan Sampel Mentah Batu Bata Pada penelitian ini, tanah liat (lempung) diambil dahulu kemudian dihancurkan dengan cara diinjak- injak, setelah tanahnya hancur kemudian dicampur air secara merata  dan  didiamkan  sekitar  10-15  menit. Penambahan  air  dilakukan  agar  tanah  menjadi elastis sehingga mudah dicetak. Pada pembuatan  sampel  batu  bata  ini,  tempurung kelapa  dibakar  seluruhnya  menjadi  arang. Tanah  liat  yang  disiapkan  serta  arang tempurung  kelapa,  masing-masing  ditimbang berdasarkan variasi campuran yang ditentukan. Kemudian masing-masing variasi arang tempurung  kelapa  dicampur  tanah  liat  sampai merata (homogen).
Proses  pencetakkan  sampel  batu  bata menggunakan mal ukuran batu bata berukuran 220 mm x 105 mm x 50 mm. Cetakan batu bata yang terbuat dari kayu berbentuk balok terlebih dahulu  ditaburi  tanah  debu  agar  bata  yang dicetak  tidak  lengket  saat  dikeluarkan  dari cetakan  untuk  dikeringkan.  Bahan  campuran sampel batu bata dicetak, ditekan-tekan sampai memenuhi  segala  sudut  cetakan  dan  benar- benar  padat  kemudian  batu  bata  dilepaskan secara pelan-pelan dari cetakan.
Setelah  proses  pencetakkan  selesai, sampel  batu  bata  dikeringkan  pada  sinar matahari  sekitar  2-3  hari.  Hasilnya  berupa  16 sampel  mentah  yaitu  2  sampel  untuk  masing- masing variasi arang tempurung kelapa.

## Hasil Sampel Batu Bata Untuk Diuji
Sampel  mentah  batu  bata  yang  telah kering sebelum diambil untuk dibakar terlebih dahulu  dibersihkan  tekstur  permukaan,  rusuk- rusuk dan juga siku batu bata tersebut. Setelah itu dilakukan proses pembakaran secara manual untuk menghasilkan batu bata untuk pengujian densitas,  porositas  dan  kuat  tekan.  Proses pembakaran  berlangsung  selama  12  jam. Setelah  proses  pembakaran  selesai,  bata kemudian  didinginkan  dan  dibongkar  dari dalam tungku, proses pendinginan berlangsung selama 3 hari. Hasilnya berupa 16 sampel batu bata yang sudah matang dan siap untuk diuji.

## Hasil Pengujian Sampel Batu Bata
Sampel  batu  bata  dengan  campuran arang tempurung kelapa untuk masing- masing variasi ditentukan densitasnya melalui penimbang sampel kering, kemudian dianalisis
menggunakan persamaan 2.1. Langkah berikutnya sampel batu bata direndam selama 3 hari  dan  ditimbang  massa  basahnya  untuk menghitung  nilai  porositas  menggunakan persamaan  2.2  yang  diikuti  pengujian  kuat tekan sampel menggunakan alat uji kuat tekan mekanik.
Uji kuat tekan dilakukan di laboratorium  Teknik  Sipil  dan  dianalisis menggunakan persamaan 2.3. Pengujian sampel batu  bata  dengan  campuran  arang  tempurung kelapa  untuk  variasi  0,  5,  10,  15  persen, masing–masing  ditunjukkan  pada  grafik  4.1. sampai grafik 4.3.

## PEMBAHASAN Penentuan Densitas Sampel Batu Bata
Untuk penentuan densitas, sampel batu bata  yang  sudah  dibakar  kemudian  ditimbang sehingga diperoleh massa keringnya, kemudian massa kering tersebut dibagi volume batu bata hasil pengukuran panjang, lebar dan tebal dari sampel  batu  bata  tersebut.  Berdasarkan  grafik 4.1 bisa dilihat bahwa variasi antara tanah dan arang  tempurung  kelapa  densitasnya  semakin menurun  pada  pencampuran  5%  sampai  15%. Padai ketiga variasi campuran, hasil densitasnya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,  standar  yang  ditetapkan  yaitu  1,8 gr/cm 3 – 2,6 gr/cm 3 [5]. Berdasarkan gambar 4.1 diketahui penggunaan arang tempurung kelapa sebagai campuran tanah liat mampu mengurangi  massa  jenisnya  atau  lebih  ringan dari standar yang ditentukan. Penurunan massa jenis  ini  dikarenakan  adanya  ikatan  antar partikel  arang  tempurung  kelapa  dengan partikel  tanah  liat.  Terjadinya  ikatan  tersebut mengakibatkan sebagian volume tanah liat akan terganti  dengan  volume  arang  tempurung kelapa.

## Penentuan Porositas Batu Bata
Untuk  penentuan  porositas,  sampel batu  bata  yang  telah  dibakar,  ditimbang massanya  (massa  kering),  kemudian  direndam air  selama  3  hari  dan  ditimbang  massa basahnya. Porositas juga berhubungan langsung dengan  kerapatan.  Porositas  dinyatakan  dalam (%)  yang  menghubungkan  antar  volume  pori terbuka  terhadap  volume  benda  keseluruhan. Padai grafik bisa dilihat bahwa hasil pengujian porositas  batu  bata  dengan  penambahan  arang
tempurung kelapa untuk komposisi 0% rata-rata nilai  porositasnya  adalah  3,82%,  sedangkan untuk  batu  bata  dengan  penambahan  arang tempurung kelapa 5%, 10%, dan 15% nilai rata- rata  porositasnya  menjadi  17,93%,  40,88%, 59,52%.
Pada  gambar  4.2  dapat  dilihat  bahwa semakin  bertambah  arang  tempurung  kelapa yang ditambahkan akan menghasilkan batu bata dengan  porositas  yang  bertambah  besar  juga. Naiknya  nilai  porositas  disebabkan  karena kandungan  air  dan  bahan  organik  pada  arang tempurung  kelapa  lebih  besar  sedangkan kandungan  silikanya  lebih  kecil  sehingga menghasilkan bata berpori. Besarnya presentasi daya  serap  disebabkan  adanya  pori-pori  atau retakan pada batu bata sehingga memungkinkan air sangat cepat dan mudah meresap ke dalam batu bata.

## Penentuan Kuat Tekan Sampel Batu Bata
Pengujian  kuat  tekan  batu  bata dilakukan untuk mengetahui kuat tekan hancur dari  benda  uji.  Kuat  tekan  batu  bata  mengacu pada  standar  pengujian,  benda  yang  dipakai berupa balok (panjang 22 cm, lebar 10,5 cm dan tebal  5,0  cm).  Sampel  batu  bata  diuji menggunakan  alat  uji  kuat  tekan  mekanik sehingga  sampel  tersebut  patah.  Pengujian dilakukan sebanyak 2  kali untuk setiap variasi campuran  dengan  cara  batu  bata  diletakkan secara  horizontal  di  atas  ke  dua  plat    alat tersebut  kemudian  memposisikan  jarum  skala gaya  di  skala  0.  Setelah  itu  diberikan  pompa pemberi tekanan sampai bata sudah menunjukkan  keadaan  retak,  maka  dengan sendirinya  jarum  skala  akan  berhenti.  Setelah hasil pengujian maka  dihitung nilai kuat tekan dari sampel.
Berdasarkan  grafik  4.3  untuk  variasi campuran  tanah  dan  arang  tempurung  kelapa dapat  dilihat  bahwa  kuat  tekan  batu  bata semakin  menurun  yaitu  rata-rata  kuat  tekan 4,94 ⁄ ,  1,81 ⁄ ,1,34 ⁄ ,
1,05 ⁄ . Penurunan nilai kuat tekan batu bata  di  sebabkan  kandungan  senyawa  kimia pada  tanah  liat  yang  berkurang  akibat tanah liat dicampur dengan  arang  tempurung kelapa. Walaupun kadar silica dan alumina ada pada arang tempurung kelapa (pada kandungan abu  13,0%  dan  arang  tempurung  kelapa) (Tamado,  dkk,  2013),  akan  tetapi  tidak  cukup untuk  bersifat  sebagai pozzalen (pengikat) karena presentasinya sangat sedikit
dibandingkan  kadar  karbon  pada  arang tempurung kelapa tersebut. Pada dasarnya pada pembuatan  batu  bata  memerlukan  campuran agregat  yang  bersifat  pasir  atau  partikelnya lebih  besar  dari  partikel  tanah  liat  untuk mengurangi penyusutan tanah liat akibat tingkat penguapannya  tinggi.  Namun  keberadaan campuran  tersebut  tidak  boleh  terlalu  banyak. Jika  distribusi  campuran  terlalu  banyak  akan mengurangi  ruang  ikatan  antar  partikel  tanah liat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Rata–rata  nilai  densitas,  porositas  dan  kuat tekan dari masing-masing variasi campuran arang  tempurung  kelapa  yaitu,  pada  variasi arang tempurung kelapa (0%, 5%, 10%, dan
15%) memiliki rata-rata densitas 1,502 ⁄ , 1,413 ⁄ , 1,233 ⁄ 1,195 ⁄ Rata -rata  porositas 3,82% ,17,93%,  40,88%,
59,52%, dan rata-rata kuat tekan
4,94 ⁄ ,  1,81 ⁄ ,  1,34 ⁄ , 1,05 ⁄ .
2. Kualitas  batu  bata  yang  memenuhi  standar yaitu  :  a)  uji  kuat  tekan,  batu  bata  tanpa penambahan (0%) : 4,94 / memenuhi standar  kuat  tekan  kelas  50  (SNI  15-2094- 2000), b) uji porositas, batu bata 0% dan 5%: 3,82%  dan  17,93%  memenuhi  standar porositas dengan batas maksimal 20% (SNI 15-2094-2000) dan c) uji densitas, batu bata tidak ada yang memenuhi standar (SII 0021- 1978).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,  maka  ada  beberapa  saran  yang diberikan. Saran-saran tersebut antara lain:
1. Perlunya  proses  pengolahan  maupun pencampuran tanah liat dan arang tempurung  kelapa  dengan  baik  dan  benar
sehingga  akan  memperoleh  adonan  yang homogen serta hasil yang maksimal 2. Perlu dilakukan untuk penelitian berikutnya dalam pembuatan batu bata yang memanfaatkan jenis limbah padat lain.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Handayani, Sri. 2010. Kualitas Bata Merah Dengan  Penambahan  Serbuk  Gergaji.
Jurnal.  Teknik  Sipil  Dan  Perencanaan Nomor 1 Volume 12 – Januari
2010, hal  41-45.  Fakultas  Teknik  Universitas Negeri Semarang, Semarang.
2. Masthura.  2010. Karakterisasi  Batu  Bata Dengan  Campuran  Abu  Sekam  Padi.
Skripsi  Universitas  Sumatera  Utara,
Medan.
3. Pambayun, S. Gilar, Dkk. 2013. Pembuatan Karbon  Aktif  Dari  Arang  Tempurung Kelapa  Dengan  Aktivator  ZnC Dan
Sebagai Adsorben Untuk Mengurangi  Kadar  Fenol  Dalam  Air Limbah. Jurnal  ITS.  Teknik  Pomits Nomor 1 Volume 2, Fakultas
Teknologi Industri, Surabaya 4. Siregar , Nuraisyah. 2010. Pemanfaatan Abu
Pembakaran Ampas Tebu Dan
Tanah Liat  Pada  Pembuatan  Batu  Bata. Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan. 5. Muhamad,  T.  Raharjo,  Dkk. Pengaruh Penggunaan Abu Vulkanik Sebagai
Pengganti  Sebagian  Tanah  Liat  Pada Batu Bata Terhadap Kuat Tekan, Berat Jenis  Dan  Daya  Resapan  Air  Sebagai Pendalaman Materi  Konstruksi  Bangunan
Di SMK Teknik Bangunan. Jurnal
Pendidikan   Teknik  Bangunan,  Universitas Sebelas  Maret.  Diakses  pada  tanggal  06 Oktober 2017.